206 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



inestabilidad tiene sus inconvenientes; por lo cual, sería muy 

 conveniente poseer un reactivo de una preparación fácil y de efectos 

 constantes; después de algunas investigaciones, el nitrato de amo- 

 níaco en solución diluida ha satisfecho estas exigencias. 



Es con el auxilio de tales métodos como se ha podido aislar y 

 caracterizar en los aceros al carbono los seis elementos inmediatos 

 siguientes : ferrita, cementita, martensita, austenita, troostita y 

 sorbita, á los cuales conviene agregar la perlita, constituyente bina- 

 rio, mezcla de laminillas alternadas de ferrita y cementita . 



Los reactivos generales empleados por M. Osmond son : para el 

 bruñido-ataque, el coco y el nitrato de amonio ; para el ataque sim- 

 ple, la tintura oficinal de yodo. Cuando se trata de un acero cuya 

 procedencia se ignora, será prudente emplear la marcha sistemática 

 siguiente : 



1° Bruñido en bajo relieve, poniendo en evidencia los elementos 

 duros : cementita y martensita ; 



2° Bruñido-ataque distribuyendo los elementos en dos grupos : 

 constituyentes que no se colorean (ferrita, cementita, martensita y 

 austenita) y elementos que se colorean (sorbita, troostita yá la larga 

 la martensita). 



La preparación es pasada sobre el bruñidor de paño para qui- 

 tarle las coloraciones y dejar el bajo relieve, después atacada por el 

 yodo que repartirá también los elementos en dos grupos : los que 

 no se colorean (feí'rita y cementita) y los que se colorean (sorbita, 

 troostita, martensita y austenita). 



Llegando á este punto, el análisis se halla muy avanzado y si se 

 tiene aún en alguna duda, se podrán tomar como guía algunas 

 reacciones particulares y las siguientes consideraciones: la troos- 

 tita será siempre vecina de la martensita, la sorbita de la perlita y 

 la austenita de la martensita saturada. 



Pasemos ahora á la descripción de cada uno de estos elementos. 



Ferrita. — Es así como M. Howe ha designado al hierro prácti- 

 camente puro, considerado como elemento aislado ; es la ferrita la 

 que constituye naturalmente la trama de los aceros dulce y extra- 

 dulce. Durante la solidificación de una masa de acero, el hierro se 

 individualista á partir de ciertos centros para dar cristales que, por 

 su limitación mutua, producen «granos», poliedros irregulares, 

 equiáxicos ó alargados, convexos ó según las condiciones 



de trabajo ó de recocido, cuyas dimensiones y forma, dependen 



